请详细论述养护剂
养护剂是指喷洒或涂刷于混凝土表面，能在混凝土表面形成一层连续不透水的密闭养护薄膜的乳液或高分子溶液闭。相比于传统的养护方式，它有着施工便捷、节省资源等优点，在水资源日益紧张的今天，采用养护剂代替传统养护方式具有良好的工程应用前景。#### 养护剂的研制与应用工艺

1.混凝土养护剂的研制过程
为了解决混凝土养护质量的控制与管理，首先，引进了美国生产的混凝土养护剂，并与传统的几种养护方法在甘肃省景电二期向民勤调水工程中，同时间、同条件、同标号进行现场对比试验。检验结果表明混凝土养护剂养护的同一混凝土构件其强度远大于传统方法的任何一种养护效果。但是使用美国生产的养护剂，价格较高51元／kg，施工单位不能接受。为了能够广泛推广应用这一新产品，并降低成本，本文作者搜集大量资料，充分研究相关材料性能，进行反复各种组合试验，最终研制成功了一种新型高分子合成胶乳材料，即以氯乙烯一偏氯乙烯共聚乳胶为主要原料为配方的混凝土养护剂。从室内及施工现场实地试验数据可见自制的混凝土养护剂回弹测定强度值，基本接近试验室标准养护效果。且自制混凝土养护剂与美国生产的养护剂，经工程应用试验类比，自制的混凝土养护剂其效果基本达到美国标准。其产品质量，其生产成本价格在5．0元／kg以下，比美国的同类产品价格降低10倍以上。该混凝土养护剂，经甘肃省建材产品质量监督检验站，甘肃省建材研究中心试验站等有关部门及专家鉴定，认为各项物理指标和相应的性能均达到同类产品的标准，该产品的研制和使用填补了甘肃省水利水电工程中的一项空白。
2.混凝土养护剂物理性能与养护机理
各种混凝土养护剂的物理性能基本一样，为无色液体，无毒、无臭、不燃烧、透气率低、在常温下混凝土面上成膜时间约2O～30min，有较好的成膜性和保水作用，成膜厚度0．058～0．O86mm，涂刷在混凝土上的养护剂，成膜的抗拉强度和伸长率98％，虽然比吹塑或聚乙稀塑料薄膜偏低，但用于混凝土2l～28d养护期，则是完全可以满足的。其养护机理是根据混凝土在硬化过程中，水泥完全水化需要的水量仅约为水泥量的22％～27％，多余的水量是为了混凝土施工和易性这一特性，考虑如能保持住混凝土中未凝水分不散失，凝固过程中根本不需要养护。但实际施工时在自然环境中水分不断蒸发失散，难以保证水泥的水化反应。采取混凝土养护剂养护就是利用在混凝土面上涂刷后，随其溶液的挥发而迅速结成的一层不透水性膜，将混凝土中水化热及蒸发水大部分积蓄下来进行白养。正由于混凝土养护剂保证了良好的水化热作用，生成品态或胶态水化物，阻塞混凝土的毛细管道，降低了混凝土内部空隙率，增强了混凝土密实性和耐久性。还有养护剂膜的有效期比较长，使混凝土得到良好的养护，因此，保证了混凝土的各种性能正常发挥，从而能够保证混凝土应有的质量。
3.工程推广与实际应用情况
自制的混凝土养护剂，在甘肃省景电二期工程超越腾格里沙漠区延伸向民勤调水工程中全面推广应用，共使用133t，喷涂面积80多万m2，比洒水养护节约资金：89．08万元。甘肃疏勒河大型水利工程和宁夏自治区扬黄扶贫“1236”工程中，现浇混凝土构筑物养护也得以广泛应用，没有发生一次因混凝土养护造成的问题，建设单位反映效果很好，宁夏自治区建设管理局质量监督站经试验认可后，专门发文“混凝土养护剂符合标准规定，可以在工程中大力推广应用”。尤其重要的是能解决水源紧缺、气候干燥恶劣环境下混凝土质量无法保证的难题。
4.应用混凝土养护剂的操作工艺
使用混凝土养护剂工艺非常简便，一次涂刷养护管住整个混凝土养护期。其作业方法根据混凝土建筑外形状况及情况可选用喷涂或涂刷方法，将养护剂均匀地涂刷于混凝土表面，即可完成养护这一重要环节。工程应用中具体的操作工艺要点如下：
(1)喷涂作业法。采用农用喷雾器或油漆喷枪作为喷涂工具，其要点，使用前先用清水试喷，雾化正常后用养护剂喷涂，喷枪应距混凝土面20～50cm，喷枪可略倾斜，调解压力以4～6kg／cm2为宜，以免冲坏混凝土面，为保证喷成均匀的雾状，喷涂运动速度也要均匀，顺序一般从左到右，从上到下相互掺合防止漏喷，如出现不均匀现象，可在第一遍成膜后5～1Omin内进行第二遍喷涂，以保证混凝土表面形成封闭的养护膜。喷涂作业完成后，即用清水洗净喷雾器，以防喷孔堵塞影响下次使用。
(2)刷涂作业法。采用油漆刷或涂料专用滚，直接涂刷成膜。一般先水平方向涂刷一次，涂刷到一定范围5～1Omin后，再以垂直方向刷涂第二遍，务必使涂层均匀成膜，自上而下逐渐扩大范围，边角或毛糙的部位要细致刷到，一定使混凝土构筑物表面全封闭。
(3)喷刷作业在时间上应注意在混凝土表面不具浮水或泌水已蒸发，用手指按压混凝土无痕迹时，即可喷、刷养护剂，使用模板部位的混凝土，在拆模后立即实施喷、刷养护作业。喷、刷过早会腐蚀混凝土表面，拖延过迟混凝土水分蒸发损失会影响养护效果。
(4)喷刷混凝土养护剂用量指标，1kg养护剂喷刷时面积应控制在4～6m2；刷时面积可控制在5m2为宜；天气炎热或大风天，混凝土养护剂用量可酌情多些。作业过程中应及时把握材料用量与质量。
(5)喷、刷混凝土养护剂时要防止雨水及沙尘浸入；同时还要注意避免机械性碰撞或在其上行车及拖拉重物，若有损伤应及时补刷。